SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES, ETC. 145 



enfin électrolyse. Les métaux ainsi obtenus sont fondus 

 dans la flamme oxhydrique et ensuite façonnés en 

 barres, par exemple. Les grandes difficultés de la pré- 

 paration du nickel et du cobalt font douter de l'exac- 

 titude des résultats qui ont été donnés pour les 

 constantes physiques de ces corps ; mais deux pro- 

 priétés physiques cependant ont été déterminées sur 

 des échantillons d'une pureté irréprochable : ce sont 

 la dilatation thermique et la chaleur spécifique. 



Bien que les coefficients de dilatation thermique 

 aient été déterminés antérieurement par Fizeau 1 , 

 M. A.-E. Tuttoir a jugé utile, avec raison, de refaire ces 

 mesures sur les précieux échantillons que lui avait 

 remis le professeur W.-A. Tilden. La méthode très 

 exacte de M. A.-E. Tutton lui a donné pour le coeffi- 

 cient moyen de dilatation linéaire entre 0° et 1° : 



avec le nickel pur, 10" 8 (1248 -f 0,74 t) 

 avec le cobalt pur, 1(H (1208 -f 0.64 t) 



M. VV.-A. Tilden a étudié 3 les chaleurs spécifiques 

 des mêmes métaux. Il a trouvé pour les produits 

 spécialement purs qu'il a examinés : 



Températures Chaleurs spécifiques moyennes 



Nickel Cobalt 



entre 100° et 15° 0,10842 0,10303 



» 15° pt _ 78°, 4 0,0975 0,0939 



» /|5° et — 182°,4 0,0838 0,0822 



L'écart entre les chaleurs spécifiques des deux 



1 Comptes-rendus de l'Académie des Sciences. Paris, tome 68, 

 p. 1125; 18G9. 



2 Proceeditiffs ofthe Ro>/al Society, London, volume LXV, p. 306; 

 1899. 



3 Loc. cit. 



Archives, t. X. — Août 1900. 11 



